s ; DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
569 

chaque expérience, la température demeure 
constante pendant un temps voisin de 25 mi- 
nutes, de telle sorte que la vitesse moyenne de : 
chauffe ou de refroidissement est extrêmement 
lente. 
Avant d’être installé dans l’appareil, le fil 
d’acier au carbone étudié a d’abord été trempé 
par refroidissement spontané dans l'hydrogène, à 
partir d'une température de 8000. On a décrit des 
cycles de température progressivement étendus 
(247°, 322°, 394, etc.), tout en observant, à la 
chauffe et au refroidissement, la variation du 
module et du décrément. Comme on le constate 
sur les figures 92 et 93, toute courbe de chauffe 
coïncide sensiblement, dans la majeure partie de 
son parcours, avec la courbe de refroidissement 
qui la précède immédiatement : la courbe de re- 
tour représente donc la variation thermique du 
module ou du décrément du métal, à l’état 
« trempé et revenu à la température du sommet 
du eyele ». 
Au delà de 400°, le décrément acquiert une 
valeur énorme et les essais de torsion ne per- 
mettent plus d'apprécier les changements du 
module élastique. Aussi, dans le cas des cycles 
poussés à 500°, 6000, 700°, s’est-on contenté d’ob- 
server la courbe de retour, depuis 400° jusqu’à la 
température ordinaire : la réversibilité mention- 
née plus haut dispensait d'observer les courbes 
de chauffe correspondantes. 
3. Résultats. — On peut résumer les résultats 
comme suit : 
1° La trempe diminue le module élastique. Le 
revenu produit, dans la courbe de variation 
thermique du module (fig. 92), des singularités 
tout à fait comparables à celles qui se manifes- 
tent sur les courbes de dilatation de Roberts- 
Austen, de magnétisme, etc. Il fait apparaitre 
progressivement, vers 210°, un léger change- 
ment de direction de la courbe du module, cor- 
respondant à l'anomalie élastique de la cémentite. 
2° La trempe a une action extrêmementimpor- 
tante sur le décrément et sa variation thermique 
(fig. 93). Le revenu : 
a) diminue le décrément jusqu’à la valeur cor- 
respondant à l’état recuit; 
b) atténue, jusqu’à la rendre insensible, la 
singularité observée vers 200° par Ch. E. Guye et 
F. Robin. Certains auteurs ont rattaché cette 
singularité à la transformation de la cémentite : 
M.Chévenard insiste sur ce que l'expérience con- 
tredit formellement cette conception. En effet, 
non seulement la singularité est pratiquement 
nulle quand le métal a été recuit à 800°, c’est-à- 
dire quand la totalité du carbone est à l’état de 
cémentite, mais encore on retrouve cette singu- 
1,000 
0,950 
0,900 
0.850 

larité dans les ferronickels sans carbone ayant 
subi un écrouissage. Dans ce dernier cas, comme 
dans celui de la trempe, le revenu la fait dispa- 
raître : cette propriété constitue même un réactif 
extrêmement sensible de l’écrouissage ; 
c) élève la température au delà de laquelle la 
courbe de décrément s'élève avec rapidité. 
Contrairement à ce qui a été affirmé par quel- 
ques auteurs, dit M. Chévenard, toute élévation 
de la limite élastique par trempe ou par écrouis- 
sage correspond done à une augmentation du 
Acier à +2 0 trempe 
Nation thermique du Module de Tor 



\ 594" 
2.800 Î 
Ye 
ts 
Fig. 92. — Variation thermique du module de torsion 
d'un acier à 1°/, de C, trempé et revenu. 
frottement interne; elle correspond aussi à une 
diminution du module de torsion. 
3° Le diagramme de la figure 94 représente 
l'influence du revenu surles propriétés élastiques 
de l’acier à 1 °/, de carbone à 15°. On voit que 
dès 500° le module a repris la valeur qu'il possède 
dans le métal recuit. 
IT. — INFLUENCE DU REVENU 
SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Su Densité et dilatation 
Fromme! a montré que des fils d'acier trempés 
et revenus montrent vers 450° un minimum de 
volume spécifique. Voici un exemple de ses 

1. Wied. Annal., 1879, p. 352. 
